— S43 — 



Già Tubandt (loc. cit.) fece notare come, prima di potere generalizzare tale 

 conclusione studiare si debbano, molti altri casi oltre a quelli già studiati. 

 In una Nota precedente (') ho dato i valori di conduttività, allo stato fuso, 

 di tre sistemi, Pb CL — Pb Br 2 ; Ag CI — Ag Br ; Ag CI — TI CI ; scopo di questa 

 è di esporre i valori di conduttività allo stato solido degli stessi sistemi, che 

 si adattano abbastanza bene per le loro costituzione e perchè i componenti 

 puri hanno, anche a temperature relativamente basse, apprezzabili valori di 

 conduttività. 



Mentrechè per la determinazione delle conduttività allo stato fuso trovai 

 molto conveniente il dispositivo usato da Amdt ( 2 ), per le conduttività allo 

 stato solido lo trovai molto meno adatto, a causa della difficoltà di un esatto 

 riempimento della cella dopo la solidificazione, e preferii usare un metodo 

 ana logo a quello già impiegato dal Benrath e da Le Blanc. La miscela, preven- 

 tivamente fusa, veniva aspirata in un tubo di vetro di diametro noto ed il 

 più che possibile riscaldato; ed entro a questo veviva fatta solidificare, = come 

 si usa fare per la preparazione di campioni di leghe che non si prestano ad 

 essere trafilate. 



I cilindretti venivano ridotti a basi parallele e di lunghezza varia secon- 

 dochè il materiale era più o meno buon conduttore. Alle basi di questi veniva 

 fatta aderire, mediante compressione, una sottile foglia di argento o di pla- 

 tino per assicurare un buon contatto tra le basi stesse e gli elettrodi. 



Questi erano costituiti di lamina d'argento, e venivano tenuti a contatto 

 col cilindretto mediante una pinza di Holfmann opportunamente isolata con 

 mica e dischi di amianto. 



II riscaldamento si faceva come al solito con un forno elettrico a resi- 

 stenza: la misura delle temperature si compieva con un termoelemento 

 Pt — PtRh, la cui saldatura era posta senza rivestimento nell'immediata 

 vicinanza dei cilindretti di sali. Siccome tutti i sali usati hanno un fortissimo 

 coefficente di temperatura, si prese ogni cura per essere certi di una buona 

 costanza per un tempo di 20 minuti almeno. 



In tutte queste esperienze i sali venivano fusi e riscaldati in atmosfera 

 di azoto. 



Dati le temperature di esperienza, la non igroscopicità dei sali usati, 

 ed il modo di preparazione dei campioucini, sono da escludere i dannosi effetti 

 di tracce di umidità. 



Ricordo che dai diagrammi di solidificazione dei tre sistemi esperimentati, 

 perii sistema cloruro-blomuro di piombo risulta formazione di cristalli misti 

 del primo tipo; per il sistema cloniro-bromuro d'argento, cristalli misti del 

 secondo tipo; e per il sistema cloruro talloso-cloruro d'argento, la formazione 

 di un composto decomponibile alla fusione della composizione 2 TI CI. AgCL 



(') Questi Rendiconti, 23, 1° seni. 



( a ) Zeit. f. Elektroch. 12, 336, (1906). 



